332 
R. Nacken, Vergleich der optischen 
Tabelle 1. 
Zeit der 
Beobachtung 
Galvanometer- 
Ablesung 
in Millivolt 
Zustand des Kristallsplitters 
4 h 3 o min 
15,10 
Auf der Oberfläche zeigen sich zum ersten- 
4 40 
15,12 
mal vereinzelte Schmelztröpfchen, die 
4 50 
15,20 
eine bräuuliche Färbung besitzen und 
durch anhaftende Verunreinigungen 
verursacht sind. 
4 h 55 min 
15,30 
Die Tropfen laufen zusammen und bilden 
auf dem Kristall eine zusammen- 
hängende Schicht. Die Kanten sind 
noch scharf. 
5 h 00 min 
15,35 
Die Interferenzfarben sind noch lebhaft ; 
5 10 
15,33 
Auslöschung einheitlich. 
5 h 15 min 
15,38 
In 10 Minuten keine Änderung. 
5 h 30 min 
15,43 
Verhältnismäßig rasches Znsammen- 
schmelzen. Die Doppelbrechung ver- 
schwindet, die Kanten runden sich ab, 
bis schließlich die ganze Masse einen 
Tropfen bildet. 
5 h 3jj min 
15,45 
Kristallisierte Substanz ist nicht mehr 
vorhanden. 
An diesen wieder kristallisierten Präparaten erkennt man 
deutlich, daß die äußerlich anhaftenden Verunreinigungen, wie sie 
durch Anfassen an die Präparate kommen , nicht bis ins Innere 
ein dring en. Sie bilden meist einen dunklen Überzug, der bisweilen 
in skelettartigen Bildungen kristallisiert ist. 
Für reinen synthetischen Anorthit geben A. L. Day und 
E. T. Allen 1 1532°, später A. L. Day und R. B. Sosman 2 1550° 
an. Demgegenüber stehen die auf optischem Wege gewonnenen 
Zahlen 3 für Anorthit vom Vesuv: 1250 bis 1350°. Nach meinen 
Messungen sind diese letzten Schmelztemperaturen viel zu tief, 
auch ist kein so großes Schmelzintervall vorhanden. Verunreini- 
gungen, die eine Gefrierpunktserniedrigung bis zu 200° liervor- 
rufen, sind in den klaren Kristallen vom Vesuv nicht vorhanden. 
' A. L. Day und E. T. Allen, Zeitschr. f. phys. Chem. 54. p. 18. 1906. 
2 A. L. Day und R. B. Sosman, Am. Journ. Sc. [4.] 29. p. 93 — 161. 1910. 
3 Vergl. Handbuch der Mineralchemie a. a. 0. 
